Adabiyotlar - Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш

Adabiyotlar
B.A.Asqarov, L.M.Botvina «Poristыe zapolniteli iz mestnogo sыrьya i legkie betonы na ix osnove». Monografiya. T.: Fan. 1990g.
X.A.Akramov, SH.T.Raximov, X.N.Nuritdinov, M.T.Turopov “Beton to’ldiruvchilari texnologiyasi”, o’quv qo’llanma, Toshkent. Ekstremum press, 2010.
X.A.Akramov, SH.T.Raximov, X.N.Nuritdinov, M.T.Turupov “Beton to’ldirgichlari texnologiyasi”. O’quv qo’llanma(lotin imlosida). T.: TAQI. 2012.. CHumakov L.D.
CHumakov, L.D. Texnologiya zapolniteley betona: ucheb. posobie.
2-e izd., pererab. i dop. M. : Izd-vo ASV, 2011. 264 s.
Onatskiy S.P. Proizvodstvo keramzita. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Stroyizdat, 1987. –110 s.
ItskovichS.M.Zapolniteli dlya betona:Ucheb. posobie dlya stroitelьnыx vuzov. –
2-e izd., pererab. i dop. –Minsk, 1983. –214 s.
Tatski L.I., Kucherova E.A., Balandina T.S. Proektirovanie predpriyatiy po
proizvodstvu zapolniteley dlya betona: Ucheb. posobie. –Novosibirsk: Izd-vo NISI, 1987. –90 s.
O’zRST 8736-93 “Qurilish ishlari uchun qum. Texnik shartlar”
O’zRST 728-96 “Og’ir va mayda to’ldiruvchili beton”.
O’zRST 7473-94. Smesi betonnыe.
O’zRST 9758-96 “Qurilish ishlarida ishlatiladigan g’ovak anorganik to’ldiruvchilar. Sinash usullari”
O’zRST 8267-93. “Qurilish ishlari uchun zich tog’ jinslaridan shag’al va chaqiq tosh. Texnik shartlar.
«Beton to’ldiruvchilar texnologiyasi» fanidan “Keramzit shag’ali ishlab chiqarish texnologiyasi” mavzusida kurs loyihasini
bajarish uchun topshiriq variantlari
Korxona va ishlab chiqariladigan mahsulot to’g’risida ma’lumotlar
Variant№ (talaba- ning gurux jurnalidagi tartib raqami)
|
Korxonani ishlab chiqarish quvvati, ming m3 / yil
|
Keramzit shag’alini texnik hususiyatlari
|
Sifat toifasi
|
Uyma zich-ligi,kg/m3
|
Mustah-kamligi
|
Fraktsiya-
lar
|
1
|
150
|
Birinchi sifatli
|
250
|
P25
|
5-10
|
2
|
175
|
Yuqori
sifatli
|
300
|
P35
|
10-20
|
3
|
200
|
Birinchi sifatli
|
350
|
P35
|
20-40
|
4
|
225
|
Yuqori
sifatli
|
400
|
P50
|
5-10
|
5
|
250
|
Birinchi sifatli
|
450
|
P50
|
10-20
|
6
|
275
|
Yuqori
sifatli
|
500
|
P75
|
20-40
|
7
|
300
|
Birinchi sifatli
|
550
|
P75
|
5-10
|
8
|
325
|
Yuqori
sifatli
|
600
|
P100
|
10-20
|
9
|
350
|
Birinchi sifatli
|
250
|
P100
|
20-40
|
10
|
375
|
Yuqori
sifatli
|
300
|
P150
|
5-10
|
11
|
400
|
Birinchi sifatli
|
350
|
P150
|
10-20
|
12
|
450
|
Yuqori
sifatli
|
400
|
P200
|
20-40
|
13
|
475
|
Birinchi sifatli
|
450
|
P200
|
5-10
|
14
|
500
|
Yuqori
sifatli
|
500
|
P75
|
10-20
|
15
|
525
|
Birinchi sifatli
|
550
|
P75
|
20-40
|
16
|
550
|
Yuqori
sifatli
|
600
|
P100
|
5-10
|
17
|
575
|
Birinchi sifatli
|
250
|
P100
|
10-20
|
18
|
600
|
Yuqori
sifatli
|
300
|
P50
|
20-40
|
19
|
200
|
Birinchi sifatli
|
350
|
P50
|
5-10
|
20
|
225
|
Yuqori
sifatli
|
400
|
P100
|
10-20
|
21
|
250
|
Birinchi sifatli
|
450
|
P100
|
20-40
|
22
|
275
|
Yuqori
sifatli
|
500
|
P150
|
5-10
|
23
|
300
|
Birinchi sifatli
|
550
|
P150
|
10-20
|
24
|
325
|
Yuqori
sifatli
|
600
|
P200
|
20-40
|
25
|
350
|
Birinchi sifatli
|
450
|
P100
|
5-10
|
Xom ashyolar to’g’risida ma’lumotlar
Variant№ (talabaning gurux jurnalidagi tartib raqami)
|
Gil hom ashyosini texnik hususiyatlari
|
guruxi
|
Uyma zich-ligi,kg/m3
|
Ko’pchish koeffitsenti
|
FeO+Fe2O3, %
|
1
|
past ko’pchiydigan
|
1500
|
2,0
|
2
|
2
|
ko’pchiydigan
|
1600
|
2,2
|
4
|
3
|
o’rtacha ko’pchiydigan
|
1700
|
2,4
|
6
|
4
|
yaxshi ko’pchiydigan
|
1500
|
2,6
|
8
|
5
|
yuqori ko’pchiydigan
|
1600
|
2,8
|
10
|
6
|
past ko’pchiydigan
|
1700
|
2,0
|
2
|
7
|
ko’pchiydigan
|
1500
|
2,2
|
4
|
8
|
o’rtacha ko’pchiydigan
|
1600
|
2,4
|
6
|
9
|
yaxshi ko’pchiydigan
|
1700
|
2,6
|
8
|
10
|
yuqori ko’pchiydigan
|
1500
|
2,8
|
10
|
11
|
past ko’pchiydigan
|
1600
|
2,0
|
2
|
12
|
ko’pchiydigan
|
1700
|
2,2
|
4
|
13
|
o’rtacha ko’pchiydigan
|
1500
|
2,4
|
6
|
14
|
yaxshi ko’pchiydigan
|
1600
|
2,6
|
8
|
15
|
yuqori ko’pchiydigan
|
1700
|
2,8
|
10
|
16
|
past ko’pchiydigan
|
1500
|
2,0
|
2
|
17
|
ko’pchiydigan
|
1600
|
2,2
|
4
|
18
|
o’rtacha ko’pchiydigan
|
1700
|
2,4
|
6
|
19
|
yaxshi ko’pchiydigan
|
1500
|
2,6
|
8
|
20
|
yuqori ko’pchiydigan
|
1600
|
2,8
|
10
|
21
|
past ko’pchiydigan
|
1700
|
2,0
|
2
|
22
|
ko’pchiydigan
|
1500
|
2,2
|
4
|
23
|
o’rtacha ko’pchiydigan
|
1600
|
2,4
|
6
|
24
|
yaxshi ko’pchiydigan
|
1700
|
2,6
|
8
|
25
|
yuqori ko’pchiydigan
|
1500
|
2,8
|
10
|
Tuzuvchi: M.A.Mirzajonov
2-ilova
Kurs loyihasi namunasi
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
Urganch Davlat Universiteti Texnika fakulteti
“Qurilish” kaferasi
“Beton to’ldiruvchilari texnologiyasi” fanining
K U R S L O Y I H A S I
Mavzu: “Ishlab chiqarish quvvati 200 ming tonna/yil keramzit shag’ali ishlab chiqarish tsexini loyihasi”
Bajardi: gurux talabasi
Qabul qildi: M. Radjapova
Urganch - 2020
Kurs loyihasi uchun ma’lumotlar
Korxonani ishlab chiqarish quvvati: 20000t/kun;
Ishlab chiqariladigan mahsulot: Oliy toifadagi kerazit shag’ali
Uyma zichligi 450 kg / m3
Mustahkamlik bo’yicha markasi P100
Ishlatiladigan xom ashyolar: Past ko’pchiydigan (Kk = 2) tuproq:
Uyma zichligi 1600 kg / m3
FeO+Fe2O3, miqdori – 2%
MUNDARIJA
I. KIRISH..............................................................................................................................7
II. UMUMIY BO’LIM ........................................................................................................8
2.1 Korxona tarkibi..............................................................................................................8
2.2 Mahsulot turlari va xususiyatlari.............................................................................8
2.3 Ishlatiladigan xom ashyo xususiyatlari......................................................................10
III. TEXNOLOGIK QISM...................................................................................................11
3.1 Qabul qilingan ishlab chiqarish texnologiyasini asoslash....................................11
3.2 Texnologiyaning tavsifi.................................................................................................13
3.3 Texnologik rejimlar va ish hisob-kitoblari...........................................................15
3.4. Asosiy texnologik uskunalarni tanlash va ularni xarakteristikalari..........17
3.5 Ishlab chiqarish nazorati................................................................................................17
IV. ENERGORESURSLARGA TALABGORLIK............................................................... 19
V. XAVFSIZLIK TEXNIKASI VA MEHNAT MUHOFAZASI.................................20
Foydalaiilgan adabiyotlar.....................................................................................................
K I R I SH
Issiqlikni izolyatsiya qiluvchi devorbop panellar, monolit devorlar va har xil yuk ko’taruvchi konstruktsiyalar tayyorlashda yengil g’ovak to’ldiruvchilarni ishlatib samarali yengil, betonlar olish imkonini beradi.
Og’ir to’ldiruvchilarni yengil to’ldiruvchilarga almashtirish natijasida , beton-ning xususiyatlarini kerakli darajada o’zgartirish, zichligini kamaytirish, issiqlik o’tkazuvchanligi va boshqalarni yaxshilash mumkin. SHuningdek ayrim g’ovak to’ldiruv-chilarning yetarli mustahkamligi asosida yuqori mustahkamlikdagi konstruktsion yengil betonlar tayyorlanadi.
Respublikamizda tabiiy g’ovak to’ldiruvchilar zahirasi chegaralanganligi sababli sun’iy g’ovak to’ldiruvchilar olishga ehtiyoj seziladi. SHu sababli O’zbekistonning turli rayonlarida sun’iy g’ovak to’ldiruvchilar(keramzit, agloporit va boshqa) ish-lab chiqaruvchi korxonalar qurilgan. Sun’iy g’ovak to’ldiruvchilarni ishlab chiqarish korxonalari xomashyo (mahalliy xomashyodan foydalanish) bor joylarda va unga talab bo’lgan rayonlarda quriladi. Sun’iy g’ovak to’ldiruvchilarning tannarxi tabiiy to’ldi-ruvchilarga nisbatan yuqori, lekin chetdan keltiriladigan to’ldiruvchilarga nisbatan arzonroqdir. Sun’iy g’ovak to’ldiruvchilarning yuqori sifati va samaradorligi sababli betonlar olishda keng qo’llaniladi.
Sun’iy g’ovak to’ldiruvchilarning eng ko’p ishlatiladigan turi, bu keramzitdir.
Giltuproqning ba’zi turlari kuydirishda ko’pchiydi va bunday gillar asosida keramzit olinadi. Sanoatda keramzit shag’ali va keramzit qumi olinadi, kam miqdor-da keramzit chaqiq toshi ishlab chiqariladi.
Keramzit shag’ali donasi yumaloq shaklda, strukturasi g’ovak va yacheykasimon bo’ladi. Keramzit donasining yuza qismi zich qatlam bilan qoplangan, rangi qo’ng’ir
qora, bo’linganda qoramtir bo’ladi.
Gilning ko’pchishi ikkita jarayonga bog’liq: gaz ajralishi va gilning piroplas-tik holatga o’tishidir. Gaz ajralishi–bu temir oksidlariningorganik moddalar bilan birikishidan keyingi qaytarilish reaktsiyasi bo’lib birikmalarning oksidla-nishi, gidroslyuda va boshqa suvli birikmalarni degidrotatsiyasi, karbonatlarning dissotsiatsiyasiga bog’liq.
Gilning piroplastik holatga o’tishi, gilda yuqori haroratda suyuq fazaning (eritma) hosil bo’lishidir. Natijada gil yumshayadi, plastik deformatsiya qobiliyati yuzaga keladi, ajralayotgan gazlar asosida ko’pchiydi va
natijada gaz o’tkazmaydigan materialga aylanadi.
|